980 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



montré notaiiinienl que la haute résistance présentée par ces alliages est due 

 à un revenu fait à la température ordinaire. 



Poursuivant celte étude, j^ai cherché à préciser le rôle joué par chacun 

 des corps entrant dans la composition normale des alliag-es en question. 

 Des publications récentes faites spécialement en Angleterre m'engagent à 

 communiquer à l'Académie les premiers résultats obtenus. 



Le duralumin du type courant a pour composition : 



Gu=:3,5, Mg=::o,5o, Mn=:=o,5o, Si=:o,5, Fer=o,5, 



A\ la (lifTérence, 



le silicium et le fer étant des impuretés apportées principaleinent par l'alu- 

 minium. 



On sait qu'un tel alliage trempé entre 475*^ et 5oo° dans l'eau et aban- 

 donné pendant 48 heures à la température ordinaire présente les propriétés 

 suivantes dans les,^ssais de traction, de choc et de dureté : 



R^Sei^s à 38''o, Erz:2o à 22, A7o = 2i à 22, p=:6, A = 90. 



Nous avons étudié successivement les alliages binaires : 



es alliages ternaires 



Al-Cu, Al-Si; 



Al-Si-Gu, Al-Mg-Si; 



et enfin les alliages ([uaternaires ; 



Al-Mg-Cu-Si. 



En réalité, tous les alliasses renferment certaines quantités de silicium 

 et de fer, apportés par l'aluminium. Ces alliages ont été forgés, puis 

 trempés à températures croissantes, les températures de trempe étant 

 d'ailleurs déterminées par les diagrammes les plus récemment publiés, et 

 enfin revenus de différentes façons. 



Les résultats obtenus ont été caractérisés par l'essai à la bille; le revenu 

 a consisté simplement dans un séjour à 20° pendant 48 heui es. 



1° Alliages Al-Gu. — Nos essais ont porté spécialement sur deux alliages, 

 l'un à 2,0 pour 100, l'autre à 3,6 pour 100 de Cu. Ces alliages contiennent 

 environ : Si pour 100 = 0, 3; Fe pour 100 = 0, 5. Voici les résultats des 

 traitements thermiques (en chiffre de Brinell) : 



